114 EXPÉRIENCES SUR LA PLATINE 



rirai II grains d'un sable noir luisant qui ressembloit au sable 

 des ruisseaux aurifères, & qui s'écrasoit sous le marteau; je 

 parvins aussi à en separar 17 grains qui étoient mélés avec des 

 écailles de la platine, & qui étoient néanmoins attirables à l'ai- 

 mant: il ne fut pas possible d'en faire la séparation par le la- 

 vage , parce que ces lamelles minces nageoient dans le cou- 

 rant de l'eau. La patrie la plus mince de cetre plarine parois- 

 soit sensible !i l'action de l'aimant place à \ Vigne de distance. 



Gomme les substances martiales par une forte calcination 

 soutenue se réduisent en ocre en perdant leur phlogistique, 

 je soumis une portion de platine à une vive réverbération i 

 elle obscurcit sa couleur, perdit son luisant &c prit une cou- 

 leur matte de fer. En ayant soumis au marteau sur une en- 

 clume bien lisse un grain des plus apparens, qui n'excédoit 

 pas la longueur d'une ligne du pied de Roi, il s'étendit en 

 une lame très-mince sans aucune gercure. 



Je pris le poids d'un quintal fictif de platine rougie à une 

 vive réverbération. j'en combinai 50 parties avec 17 de cuivre 

 & 6 d'étain , avec des scories du régule d'antimoine martial, 

 avec une quantité proportionelle à cette substance réfractaire, 

 & du plomb en grenailles , comme l'on fait pour les essais ; 

 mais je n'eus pas le moindre indice d'argent. Je soumis ce 

 mélange à la fonte dans un scorificatoire, & k la vitrifìcation 

 dans un fourneau de coupelle, il s'y montra très-réfractaire 

 & entouré de scories d'une manière tout-à-fait irrégulière; je 

 trouvai ensuite que le plomb étoit devenu fort aigre, & qu'il 

 avoit pris une texture à petits grains luisants ; l'ayant fait pas- 

 ser à la coupelle, vers la fin il parut, à la surface &: au bord, 

 des scories obscures qui en garnissoieiit le contour: enfia le 



